— 32 — 
prima di soltomelleiln alla delerminazione dell'acqua, e trovò dei valori molto più 
bassi di quelli avuti da Meilzendorf (e, più recentemente, anche da altri) non 
solo, ma anche abbastanza variabili, il che lo indusse a ritenere come probabile che 
la piccola perdita di peso osservata in seguito alla calcinazione non rappresenti acqua 
di costituzione, tanto più che al microscopio egli potè osservare molte inclusioni 
liquide. 
Di queste interessanti osservazioni di Knop nessuno si è occupato, e tutti i 
recenti tentativi fatti di interpretare le analisi della xantofillite sono fondati sul pre- 
supposto che l'acqua data dalle analisi sia originaria e di costituzione, senza nem- 
meno preoccuparsi delle variazioni abbastanza considerevoli che si hanno nelle di- 
verse analisi per il tenore d'acqua. Ho, perciò, creduto non privo di interesse il cer- 
care di stabilire se questo minerale contiene acqua di costituzione e quanta. 
Per le mie esperienze ho adoperato della xantotìllite assai bella , proveniente 
dalla Schischimskaja Gora (Urali), e che si presentava sotto forma di aggregati di 
colore giallo cera. Nella disidratazione in corrente di aria umida ho ottenuto i ri- 
sultati seguenti: 
Innalzando ancora la temperatura in modo non ben determinabile , la perdita 
di peso aumenta ancora: calcinando la xantotìllite in un crogiuolo di porcellana su 
una lampada Bunsen ordinaria si giunge ad eliminare 1.98 Vo H.^. Arroventando 
il minerale in un crogiuolo di platino alla soffieria o su una lampada Mecker si 
osserva una perdita di peso complessiva di 5.10 y^. 
Queste osservazioni rendoiio conio assai bene delle oscillazioni notate nella quan- 
tità di acqua che le diverse analisi assegnano alla xantoflllite: il minor tenore in 
acqua riscontrato da Knop dipende, evidentemente, dal fatto che egli ed i suoi al- 
lievi devono avere impiegato per la calcinazione una temperatura troppo bassa. I 
valori ottenuti da Knop ed allievi sono, infatti, i seguenti: 1.35, 2.08, 2.61, 2.5 7^, 
che non differiscono mollo da quello che io ho trovato riscaldando la xantotìllite 
in crogiuolo di porcellana su una semplice lampada Bunsen (1.98 7^^). 
Le es[)erienze eseguite dimostrano insostenibile l'opinione di Knop che la xan- 
tofillite non contenga acqua di costituzione. Data l'autorità di Knop, io ho con- 
troJlato varie volte i valori ottenuti, ma ho avuto sempre risultali concordantissimi. 
Le esperienze dimostrano, però, anche, che non tutta l'acqua della xantotìllite è da 
considerarsi come di costituzione, perchè una parte viene eliminata dal minerale in 
modo conliniio, a cominciare da temperature abbastanza basse Quo al principio del 
rosso. Il resto sfugge , invece , di un colpo a temperatura molto elevata. È molto 
probabile che soltanto questa ultima parte dell' acqua appartenga alla costituzione 
del minerale. L'altra porzione rappresenta, invece, in parte dell'acqua disciolta nella 
xantotìllite (se primitivamente o in seguito ad incipiente alterazione non si può de- 
cidere), ed in parie l'acqua delle inclusioni liquide contenute nel minerale, e la 
T 
130' 
210 
2.5(3 
350 
450 
0.31 
0.37 
0.51 
0.(54 
